— 208 - 



dente col riposo, è infusibile e distilla a 100° allo stato d' anidride liquida. 

 Nelle analisi che eseguì di queste due modificazioni non trovò difatti alcuna 

 differenza di composizione. 



Quest'affermazione, contradetta da Buff('), nel 1870 fu confermata in 

 gran parte da Schultz-Sellak ( 2 ), il quale diede per punto di fusione della 

 prima varietà 16°, disse che la fibrosa si liquefà a poco a poco al di là di 

 50°, e osservò inoltre questi due fatti interessanti : 1° che la trasformazione 

 della varietà liquida nella fibrosa avviene quando si conserva a 25° e al di 

 là di 27° non continua; 2° che l'anidride liquida subisce dilatazione con- 

 siderevole col calore e il suo coefficiente tra 25 e 45° è uguale a 0,0027, 

 cioè più di 2 / 3 di quello dei gas. Ma non ritenne le due sostanze isomere, 

 bensì credette la fibrosa risultasse dalla liquida per polimerizzazione, come 

 1' acido cianurico dal cianico. 



Malgrado questo lavoro, Weber nel 1876 ( 3 ) ritornò a negare l'esi- 

 stenza di due anidridi isomere o una polimera dell'altra: egli dimostrò che 

 la fibrosa si forma dalla liquida quando questa assorbisce acqua, assorbimento 

 che riesce difficile evitare del tutto; la credette quindi un prodotto d'idrata- 

 zione. È un concetto questo che non si capisce come sia potuto sorgere 

 nella sua mente, poiché egli aveva spesso osservato che bastano tracce d'acqua 

 per compire la trasformazione. La vera anidride solforica pura invece si con- 

 serva secondo Weber liquida per un tempo indefinito in tubo chiuso. Egli 

 difatti riuscì ad ottenerla assolutamente anidra, p. f. 15°, facendola ricadere 

 in tubo chiuso per 6 o 8 ore su anidride fosforica e raccogliendola poi nella 

 branca del tubo che l' anidride solforica aveva lavato nel ricadere, ed era 

 quindi esente d' ogni traccia d' umidità. Così preparata si è conservata liquida 

 per anni. 



Quest' opinione sulla natura della sostanza fibrosa non poteva essere ac- 

 cettata da Marignac ( 4 ), il quale nel 1877 fece osservare che anche i pro- 

 dotti preparati con tutte le regole prescritte da Weber per evitare ogni 

 traccia d'umidità, dopo alcuni giorni si trasformano nella modificazione fibrosa. 



Weber in una pubblicazione del 1886 ( 5 ), ritornando a descrivere il 

 metodo di preparazione dell' anidride solforica liquida, mostrò che il fatto 

 osservato da Marignac* è d' attribuirsi alla qualità del vetro e asserì d'aver 

 ottenuto un campione d' anidride solforica che si è conservata liquida per 8 

 anni; ma non si occupò più dell'anidride fibrosa. Più recentemente, nel 1889, 

 Rebs ( 6 ) ha confermato l'opinione di Weber, ammettendo ch'esista una sola 



(i) Liebig's, Ann. Oh., 4 suppl., 127. 



(*) Bull. Soc. Chini. 14, 154, Ber. deut, cliem. Ges. Ili, 215. 



(3) Poggendorff, Ann. 159, 313; Ber. deut. chem. Gesell. XIX (1886) 3187. 



(*) Arch. scienc. phys. nat. [2], 58, 228 (1877). 



( 5 ) Ber. deut. chem. Gesell. XIX, 3187. 



Bull. Sue. chini. (1889), 1. 717; Liebig', Ann. eh. 246, 356-382. 



